— 39 — 



Sam arskit (?). In dem gramtischen Detritus von Devil's Head 

 Mountain, Douglas Co., Colorado, rinden sich Bruchstücke einer pechschwar- 

 zen Substanz, die in dünnen Splittern hellbraun durchsichtig ist und einen 

 schmutzigbraunen Strich hat (Anal. I). Bruchstücke mit einem lachsrothen 

 Strich haben die Zusammensetzung unter II. Anal. III ist das Ergebnis« 

 der Untersuchung eines braunen Minerals, das für ein Zersetzungsproduct 

 von I oder II gehalten wird. 



Z i r k o n - M i n e r a 1. Zusammen mit den erwähnten Substanzen findet 

 sich ein hellbraunes Mineral mit unbestimmter krystallinischer Begrenzung 



an der Oberseite. 



Es ist vielleicht 



ein Gemenge 



von Cyrtolith, 



Limonit 



und einem 



Phosphat (Anal. IV, V u. 



VI). 













I. 



II. 



III. 







IV. 3 



V. 3 



VI. 3 



Ta 2 5 



27.03 



28.11 



19.34 





Ta 2 0. 



I 



0.71 





Nb 2 5 



27.77 



26.16 



27.56 





Sn0 2 



47.99 



0.03 



51.00 



W0 3 



2.25 



2.08 



5.51 





ZrOj 



1 



47.81 





Sn0 2 



0.95 



1.09 



0.82 













Zr0 2 



2.29 1 



2.60 1 



3.10 (mit Ti0 2 ) 









Ü0 2 



4.02 



4.22 



6.20 (U0 3 ) 











ThÖ, 



3.64 



3.60 



3.19 







1.16 







Ce 2 3 



0.54 



0.49 



0.41 







0.06 



1.20 



0.60 



(Di La), 3 



1.80 



2.12 



1.44 







0.19 



i 





Er 2 3 ' 



10.71 2 



10.70 2 



9.82 2 







4.77 



4,76 



4.55 







- Qß 2 



o.yb 



5.64 2 







07 





3.13 



Fe, 3 



8.77 



.8.72 



8.90 







5 53 



5.97 



4.80 



FeO 



0.32 



0.35 



0.39 (oder 



0.74 ITC 









MnO 

 ZnO 



0.78 

 0.05 



0.75 

 0.07 



} 0.77 







0.47 



0.57 



0.33 



PbO 



0.72 



0.80 



1.07 













CaO 



0.27 



0.33 



1.61 







1.99 



1.93 



2.15 



MgO 







0.11 







0.13 



0.11 





K 2 



0.17 



0.13 









0.20 



0.10 



0.17 



Xa 2 

 Li,0 



> 0.24 



0.17 



| 0.36 







0.46 



0.50 



0.42 



Fl 



? 



? 



? 







0.25 



0.42 



0.42 



p 2 o 5 













1.64 



1.75 



0.93 



Si 2 













20.06 



20.64 



19.21 



H 2 



1.58 



130 



3.94 







12.87 



12.00 



12.97 



Summe 



100.31 



99.75 



100.18 







100.04 



100.98 



100.74 



Spec. Gew. 



6.18 



6.12 



5.45 







3.70 



3.60 



3.64 



Wei 



s s e r Beryll. Der Krystall wurde aus 



dem Ganggestein einer 



Zinnmine bei Winslow, Maine, erhalten. Farbe weiss bis schwach grünlich- 



1 Wahrscheinlich etwas Ti0 2 enthaltend. 



2 Berechnet aus dem Moleculargewicht der gemischten Oxyde unter 

 der Voraussetzung, dass nur Er, O s und Y 2 3 vorhanden sind. 



3 Zusammensetzung des lutttrockenen Materials. 



